## KUAT TEKAN BETON NORMAL DAN MORTAR YANG MENGGUNAKAN AGREGAT HALUS DAN AGREGAT KASAR SUNGAI FATUBENAO
Elia Hunggurami 1 ( eliahunggurami@yahoo.com ) Christianus A. Suri 2 ( agungsuri050496@gmail.com ) Elsy E. Hangge 3 (elsypauhangge@gmail.com)

## ABSTRAK
Beton  dan  mortar  merupakan  bahan  yang  paling  sering  digunakan  dalam  struktur  bangunan modern  saat  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  nilai  kuat  tekan  beton  dan mortar  yang  menggunakan  agregat  Sungai  Fatubenao  yang  berada  di  Kelurahan  Fatubenao Kecamatan  Kota  Atambua  Kabupaten  Belu,  serta  untuk  mengetahui  nilai  perbandingannya terhadap beton dan mortar yang menggunakan agregat Sungai Takari. Benda uji beton berbentuk silinder  dengan  ukuran  diameter  15  cm  dan  tinggi  30  cm.  Nilai  kuat  tekan  yang  direncanakan sebesar  15  MPa  dan  25  MPa.  Benda  uji  mortar  berbentuk  kubus  berukuran  5x5x5  cm  dengan komposisi campuran untuk mortar 1 PCC: 4 Psr, 1 PCC: 6 Psr, 1 PCC: 8 Psr dan 1 PCC:10 Psr. Waktu perawatan benda uji beton dan mortar adalah 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan nilai kuat tekan beton dan mortar yang menggunakan agregat Sungai Fatubenao hari lebih rendah dari beton dan mortar yang  menggunakan agregat Sungai Takari.

## Kata kunci : Agregat Kasar; Agregat Halus; Kuat Tekan; Beton; Mortar

## ABSTRACT
Concrete  is  one  of  the  construction  materia  that  is  often  used  in  current  modern  building structure. The purpose of this research is to find out the concrete and mortar strength value that use  aggregate  from  Fatubenao  village  Atambua  City  sub-district  Belu  District,  also  to  know their  comparison  value  on  concrete  and  mortar  that  use  aggregate  from  Takari.  The  concrete test  sample  that  use  cylindrical  with  a  diameter  of  15  cm  and  height  is  30  cm  with  a  total  of sample tests are 18 pieces. Plan compressive strength values are 15 MPa and 25 MPa. In mortal test  sample  that  use  cuboid  with  a  measure  is  5x5x5  cm  with  mortar  compositions  are 1Pcc:4Psr, 1Pcc:6Psr, 1Pcc:8Psr, 1Pcc:10Psr and the total of sample tests are 36 pieces. The time  of  concrete  and  mortal  sample  test  maintenance  is  28  days.  The  result  of  this  researcg shows  that  the  concrete  and  mortar  compressive  strength  value  that  use  aggregates  from Fatubenao is lower than the concrete and mortar that use aggregates from Takari.

## Keywords: Coarse Aggregate; Fine Aggregate; Compressive Strength; Concrete; Mortar

## PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  berbahan  material  beton  dan  mortar  bukan  merupakan  hal  baru didunia  konstruksi.  Beton  dan  mortar  merupakan  dua  bahan  yang  memiliki  peranan  dan  fungsi yang  berbeda  sesuai  dengan  kegunaannya  masing-masing.  Berdasarkan  definisinya  beton (concrete)  yaitu  bahan  bangunan  yang  terbuat  dari  campuran  semen,  agregat  kasar,  agregat halus,  air  dalam  proporsi  perbandingan  tertentu  dengan  atau  tanpa  bahan  tambah  yang membentuk  masa  padat.  Sedangkan  mortar  adalah  material  yang  terbuat  dari  campuran  semen, pasir  dan  air  dalam  komposisi  tertentu.  Sungai  Fatubenao  di  Kabupaten  Belu  merupakan  salah satu sumber penghasil agregat kasar dan agregat halus. Sungai Fatubenao terletak di Kecamatan
1 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Program Studi Teknik Sipil, FST Undana.
Atambua Selatan Kabupaten  Belu. Penelitian ini  dimaksudkan untuk mengetahui kualitas suatu beton dan mortar yang dibuat dengan menggunakan agregat kasar dan agregat halus dari Sungai Fatubenao.  Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  kepada  para akademisi, para pekerja konstruksi serta masyarakat mengenai kualitas agregat Sungai Fatubenao dalam penggunaan sebagai material pembentuk beton dan mortar.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Beton
Beton  merupakan  campuran  antara  semen  Portland  atau  semen  hidraulik  yang  lain,  agregat halus,  agregat  kasar  dan  air  dengan  atau  tanpa  bahan  tambah  membentuk  massa  padat  (BSN, 2002a).

## Pengertian Mortar
Mortar  semen  Portland  (sering  dikenal  hanya  sebagai  mortar  semen),  merupakan  campuran semen Portland dengan pasir dan air (BSN, 2004a).

## Bahan Pembentuk Mortar dan Beton
Bahan  pembentuk  beton  terdiri  dari  semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  air  dan  bahan  tambah (admixture)  jika  diperlukan,  Sedangkan  bahan  pembentuk  mortar  adalah  semen,  agregat  halus dan air (Tjokrodimuljo, 2007).

## Semen
Semen Portland komposit merupakan bahan pengikat hidrolisis dari hasil penggilingan bersama dengan terak semen Portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik. Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur tinggi (blast furnace slag), pozzolan, senyawa silikat, batu kapur dengan  kadar  total  bahan  anorganik  6%  –  35%  dari  massa  semen  Portland  komposit  (BSN, 2004b).

## Agregat
agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran  butir  terbesar  5,00  mm  (BSN, 2002a).
agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil desitegrasi alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5,00 mm – 40,00 mm (BSN, 2002a).

## Air
Air digunakan sebagai bahan pencampuran beton untuk mempermudah pekerjaan. pemakaian air untuk  beton  tersebut  sebaiknya  memenuhi  syara  tidak  mengandung  lumpur,  tidak  mengandung garam-garam,  tidak  mengandung  minyak  atau  alkali,  dan  tidak  mengandung  senyawa  asam (DPU, 1971).

## Pengujian Beton dan Mortar

## Uji slump beton
Uji slump merupakan salah satu cara untuk mengukur kelecakan beton, yang dipakai pula untuk memperkirakan  tingkat  kemudahan  dalam  pengerjaannya.  Pada  dasarnya,  beton  diisikan  ke dalam  suatu  corong  baja  berupa  kerucut  terpancung,  kemudian  bejana  ditarik  ke  atas  sehingga beton meleleh ke bawah.

## Uji kelecakan mortar (uji sebar)
Uji kelecakan mortar dilakukan dengan alat meja sebar sesuai dengan SNI 03-6825-2002 (BSN, 2002b). Uji kelecakan mortar dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai faktor air semen (FAS) dari campuran mortar.

## Uji Kuat Tekan Beton dan Mortar
Kekuatan  tekan  beton  dan  mortar  adalah  gaya  maksimum  per  satuan  luas  yang  bekerja  pada benda  uji  beton  dan  mortar.  Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  berdasarkan  SNI  03-1974- 1990 (BSN, 1990), sedangkan pengujian kuat tekan mortar dilakukan berdasarkan SNI 03-6825- 2002  (BSN  2002b).  Benda  uji  diletakan  di  atas  mesin  penekan  kemudian  benda  uji  ditekan sampai benda uji pecah. Pada saat pecah, dicatat besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja. Kuat tekan beton dan mortar diperoleh dengan rumus:
fc’ = (1)
Keterangan: fc’= Kuat tekan (MPa) F  = Gaya beban maksimum (N) A = Luas bidang permukaan (mm 2 )

## METODE PENELITIAN

## Benda Uji Penelitian

## Benda uji beton
Benda uji beton yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15  cm  dan  tinggi  30  cm.  Benda  uji  dibuat  sebanyak  18  buah  dengan  perencanaan  kuat  tekan sebesar 15 MPa dan 25 MPa. Pengujian kuat tekan pada benda uji dilakukan pada umur dan 28 hari.

## Benda uji mortar
Benda uji mortar yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kubus dengan ukuran 5,00 cm x 5,00 cm x 5,00 cm. Benda uji dibuat sebanyak 36 buah variasi komposisi campuran semen dan agregat halus yaitu PCC (Portland Cement Composite), Psr (Pasir). 1 PCC : 4 Psr, 1 PCC : 6 Psr, 1 PCC : 8 Psr dan 1 PCC : 10 Psr. Pengujian kuat tekan akan dilakukan pada umur 28 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Agregat Halus
Rekapitulasi hasil pengujian agregat halus untuk kedua jenis pasir dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Rekapitulasi Pengujian Agregat Halus
Pengujian Hasil Pengujian Agregat Halus Fatubenao Takari Syarat Kadar lumpur 1,40% 2,81% ≤ 5 % Zona agregat 1 1 - Nilai modulus halus butiran 3,190 3,231 1,5 – 3,8 Berat jenis jenuh kering permukaan 2,613 2,545 2,5-2,7
Pengujian Hasil Pengujian Agregat Halus Fatubenao Takari Syarat Penyerapan 2,209 3,521 - Berat volume kondisi padat 1781,984 1746,774 1500-1800 (kg/m 3 ) Kadar air 1,300 1,590 - Kekekalan Agregat 4,815% 2,473% < 12 %

## Pengujian Agregat Kasar
Rekapitulasi hasil pengujian agregat kasar dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Pengujian Agregat Kasar Pengujian Hasil Pengujian Agregat Kasar Fatubenao Takari Syarat Kadar lumpur 0,40 % 0,60 % <1,00% Zona agregat 1 1 - Nilai modulus butiran 7,317 7,336 6,0-8,0 Berat volume kondisi padat 1678,226 1635,806 1500-1800 (kg/m 3 ) Berat jenis jenuh kering permukaan 2,628 2,680 2,5-2,7 Penyerapan 0,339 0,388 - Kadar air 0,291 0,246 - Keausan agregat Kasar 24,00 % 19,60 % ≤ 40 % Kekekalan agregat kasar 0,37% 0,17% <12 %

## Kuat Tekan Beton
Rekapitulasi  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  untuk  kedua  jenis  agregat  pada  mutu  rencana  15 MPa dan 25 MPa ditunjukan dalam Tabel 3.

## Tabel 3. Rekapitulasi Kuat Tekan Beton
Kuat Tekan Rata-rata Beton 28 Hari (MPa)
Mutu Rencana (MPa) Beton Agreagat Takari Beton Agregat Fatubenao Mix design Takari Beton Agregat Fatubenao 15 16,04 13,78 14,63 25 25,19 21,04 23,59
Diagram kuat tekan beton untuk f’c =15 MPa dan f’c = 25 MPa ditunjukkan pada Gambar 1
a. Diagram Kuat Tekan Beton Rencana 15 MPa    b.  Diagram Kuat Tekan Beton Rencana 25 MPa

## Gambar 1. Diagram kuat tekan beton untuk f’c =15 MPa dan f’c = 25 MPa
Perbandingan  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  mutu  rencana  15  MPa  dan  25  MPa  untuk  beton agregat  Fatubenao  terhadap  beton  agregat  Takari  mengalami  penururunan  secara  berturut-turut sebesar 8,82% dan 6,37%, sedangkan untuk beton agregat Fatubenao mix design Takari terhadap beton agregat Takari mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 14,12 % dan 16,48 %.

## Kuat Tekan Mortar
Rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan mortar ditunjukkan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi Kuat Tekan Mortar Tekan Rata – Rata Mortar Kuat (MPa) Umur 28 Hari Komposisi Campuran Agregat Takari Agregat Fatubenao FAS Takari Agregat Fatubenao 1: 4 19,33 16,53 16,93 1: 6 16,27 13,60 15,20 1: 8 11,73 9,60 10,53 1: 10 7,73 7,47 7,73
Berdasarkan data hasil uji kuat tekan mortar yang ditunjukan pada Tabel 4 dibuat perbandingan kuat  tekan  mortar  untuk  tiap  komposisi  campuran.  Diagram  perbandingan  berdasarkan komposisi campuran mortar dapat dilihat pada Gambar 2.
Berdasarkan  Tabel  diatas  diperoleh  persentase  penurunan  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat Fatubenao  terhadap mortar dengan agregat Takari  untuk komposisi  campuran  1:4,  1:6,  1:8  dan 1:10 berturut turut adalah 12,41%, 6,56%, 10,23% dan 0.00%. Sedangkan persentase penurunan kuat tekan mortar dengan agregat Fatubenao FAS Takari terhadap mortar dengan agregat Takari untuk  komposisi  campuran  1:4,  1:6,  1:8  dan  1:10  berturut  turut  adalah  14,48%,  16,39%, 18,18% dan 3,45%.
16.04 13.78 14.63 0 5 10 15 20 Agregat Takari Agregat Fatubenao Mix Takari
Agregat Fatubenao K ua t T ek an (M P a) 25.19 21.04 23.59 0 5 10 15 20 25 30 Agregat Takari Agregat Fatubenao Mix Takari Agregat Fatubenao K ua t T eka n (M P a)

## Gambar 2. Diagram Kuat Tekan Mortar Untuk Berbagai Variasi Komposisi Campuran pada umur 28 hari

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Nilai kuat tekan beton yang dihasilkan menggunakan agregat Takari lebih kuat dibandingkan dengan  nilai  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan  agregat  Fatubenao baik pada mutu rencana 15 MPa maupun pada  mutu  rencana  25  MPa.
2.  Perbandingan  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  agregat  Fatubenao  terhadap  beton  dengan agregat  Takari  mengalami  penurunan  yakni  pada  beton  dengan  agregat  Fatubenao  mix design  Takari  pada  mutu  rencana  15  MPa  mengalam  penurunan  sebesar  14,12  %,  mutu rencana  25 MPa  adalah  sebesar  6,48  %,  sedangkan  nilai  kuat  tekan  beton  dengan  agregat Fatubenao terhadap  beton dengan  agregat  Takari untuk  mutu  rencana  15  MPa mengalami penurunan  sebesar  8,82  %,  sedangkan  untuk  mutu  rencana  25 MPa  mengalami  penurunan sebesar 6,37 %.
3.  Nilai  kuat  tekan  mortar  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  mortar  dengan agregat halus  Takari lebih kuat dibandingkan dengan Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat halus  Fatubenao.
4.  Perbandingan  nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat  halus  Fatubenao  terhadap  mortar dengan  agegat  halus  Takari dalam penelitian ini mengalami penurunan yakni pada  nilai  kuat
tekan  mortar  dengan  agregat  halus  Fatubenao  FAS  Takari  untuk  komposisi  campuran  1 Portland Cement Composite  (PCC) : 4 Pasir (Psr), 1 PCC  : 6 Psr, dan 1 PCC  : 8  Psr,  dan 1 PCC  :  10  Psr  berturut-turut  adalah  14,48%,  16,39%,  18,18%,  dan  3,45%,  sedangkan penurunan  nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat  halus  Fatubenao  untuk  komposisi campuran  1 Portland Cement Composite (PCC) : 4 Pasir (Psr), 1 PCC : 6 Psr, dan 1 PCC  : 8 Psr,  dan  1  PCC  :  10  Psr  berturut-turut  adalah  12,41%,  6,56%,  10,23%, dan 0,00 %.

## SARAN
Berdasarkan hasil pengujian agregat kasar maupun agregat halus dan dengan hasil uji kuat tekan beton  dan  mortar menggunakan  agregat Fatubenao, penulis menyarankan agar sebelum material digunakan  sebagai  bahan  pembuat  beton  sebaiknya  agregat  dicuci,  karena  agregat  yang  berasal dari sungai Fatubenao ini memiliki kandungan lumpur yang lebih besar dari syarat SNI. Agregat halus sungai Fatubenao memiliki kandungan lumpur sebesar 10,70% dan agregat kasar Fatubenao memiliki kandungan lumpur sebesar 1,41%, sedangkan syarat kandungan lumpur sesuai SNI yaitu agregat halus tidak boleh lebih besar dari 5% dan agregat kasar tidak boleh lebih besar dari 1%. Dengan demikian untuk mengurangi kandungan lumpur dari agregat tersebut maka agregat harus dicuci,  sehingga  masyarakat  dapat  menggunakan  agregat  Fatubenao  sebagai  bahan  campuran beton dan juga sebagai bahan campuran mortar.

## DAFTAR PUSTAKA
BSN.  (1990).  SNI  03-1974-1990  (Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton).  Badan  Standarisasi Nasional, Jakarta
BSN.  ( 2000).  SNI  03-2834-2000  (Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal). Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
BSN.  (2002a).  SNI  03–2847-2002  (Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk  Bangunan Gedung). Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
BSN.  (2002b).  SNI 03-6825-2002  (Metode  Pengujian  Kekuatan Tekan Mortar Semen Portland Untuk Pekerjaan Sipil). Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
BSN. (2004a). SNI 15-2049-2004 (Semen Portland). Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
BSN.  (2004b).  SNI  15 -7064-2004  (Semen  Portland  Komposit).  Badan  Standarisasi  Nasional, Jakarta.
BSN.  (2012).  SNI  ASTM  2012  (Metode  Pengujian  Tentang  Analisis  Saringan  Agregat  Halus dan Kasar). Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
DPU.  (1971).  PBI  1971  N.I.-2  (Peraturan  Beton  Bertulang  Indonesia).  Departemen  Pekerjaan Umum, Bandung.
Tjokrodimuljo,  K.  (2007).  Teknologi  Beton.  Penerbit  Keluarga Mahasiswa Teknik  Sipil  Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Hunggurami, E., et.al., “Kuat Tekan Beton Normal dan Mortar yang Menggunakan Agregat Halus dan Agregat Kasar Sungai Fatubenao”